12 

broyée etavecdélicatesse à la surface d’unenappe 
d’eau courante. Les sulfures flottent un instant 
à la surface, tandis que les autres matières tom- 
bent directement aw fond. On enlève la pelli- 
cule des sulfures pendant le court instant du 
flottage. 
M. Wood a construit plusieurs types d’appa- 
reils. 
Dans le premier, le minerai broyé au tamis 40 
tombe d'une trémie sur une plaque vibrante 
(500 vibrations par minute) inclinée à environ 
159. De là, il tombe sur la surface d’une nappe 
d’eau coulant sur une table inclinée à 7° etabou- 
tissant à une cuve pleine d’eau dont la paroi 
s’abaisse et forme déversoir précisément là où le 
courant venant de la table entraine l’eau et la 
pulpe. 
Pendant le court passage de l’eau etde la pulpe 
au-dessus de la cuve, les stériles, gangues, etc., 
tombent au fond, tandis que la pellicule de 
sulfures reste à la surface et est entraînée par- 
dessus le déversoir avec l’eau. 
La séparation des sulfures et de l’eau se fait 
sur un tamis. L'eau est récupérée. 
Le type d'appareil de Wood ayant donné les 
meilleurs résultats est le suivant : 
Le minerai, broyé au tamis 40, tombe d’une 
trémie sur une plaque vibrante inclinée à 15° 
environ, comme dans le premier appareil décrit. 
De là, il tombe sur un cylindre caoutchouté 
tournant à la surface de l’eau d’une cuve. L’axe 
du cylindre afileurant approximativement à la 
surface de l’eau, lorsque par suite de la rotation 
le minerai atteint celle-ci, il est entrainé par le 
courant établi par la rotation du cylindre vers 
une région où tourne un autre cylindre. Sur 
celui-ci passe une courroie sans fin qui retire de 
la cuve les sulfures flottants. Les stériles ont 
évidemment gagné le fond de la cuve. 
La force motrice nécessaire au fonctionnement 
de cet appareil est de 1/4 de cheval. La consom- 
mation d’eau est plus petite que dans les laveries 
ordinaires. 4 
Remarques. — 1° Le procédé Wood a donné 
de bons résuliats avec tous les sulfures, les tel- 
lurures, l'or, le platine et le graphite. 
2° Le procédé donne de meilleurs résultats 
avec les sulfures fraichement broyés qu'avec les 
autres. Cela provient certainement de l'oxyda- 
tion qui s'opère après broyage pour les minerais 
non traités immédiatement. à 
3° Le flottage des sulfures de cuivre est d’au- 
tant plus accentué que leur teneurenS diminue. 
le La plupart des minerais magnétiques coulent 
à fond. D'où séparation de la chalcopyrite et de 
la blende magnétique. 
FErNaxp BRONCKART.— LE FLOTTAGE DES MINERAIS 

* GRouPE : PROCÉDÉS APPLICABLES À DES MINERAIS HUMIDES 
Classe À. — Procédés déterminant le flottage 
des sulfures par des moyens purement 
mécaniques. 
Procédé Mac Quisten.— Le procédé Mac Quis- 
ter ne fait intervenir ni huile, niacide. C’estun 
procédé de flottage où la tendance à flotter natu- 
relle aux sulfures est aidée par des moyens pu- 
rement mécaniques. 
L’enrichissement se fait par le passage de la 
pulpe dans une succession de quatre groupes — 
plus ou moins importants suivant la production 
à réaliser — d'appareils semblables que l’on 
place en cascade. Cependant, l’enrichissement 
étant très faible dansles deux derniers groupes, 
on réduit souvent l’opération au passage dans 
deux groupes d'appareils. 
L'appareil.en lui-même est des plus simples : 
Un tube en fonte de 1 m. 80 de longueur et de 
30 cm. de diamètre, et pouvant peser 200 kg., 
repose horizontalement surun support sur lequel 
il peut rouler par l’intermédiaire de galets, 
lorsqu'on lui communique un mouvement de ro- 
tation. L'une des extrémités de ce tube est fer- 
mée, mais donne accès à une conduite venant de 
l'extérieur; l’autre extrémité est ouverte et dé- 
bouche au milieu de la partie supérieure de l’une 
des grandes parois d’une caisse métallique dont 
les dimensionssont en centimètres : 60>xX<60>X<30. 
La partie supérieure de l’autre grande paroi de 
cette caisse est rabattue juste en face de l’ouver- 
ture du tube etforme déversoir. Le tube présente 
intérieurement une rainure hélicoïdale continue 
à pas constant de 37 mm. et d'une profondeurde 
6 mm. Le seuil du déversoir est exactement à 
75 mm. au-dessus du fond des rainures. 
Pour mettre l'installation en marche, il suffit 
de faire tourner le tube à 30 tours par minute, 
par l'intermédiaire d’une courroie s’enroulant 
sur un collier-poulie fixé vers le milieu du tube. 
En même temps, on permet l’entrée de la pulpe 
à enrichir par le tuyau aboutissant à l'extrémité 
fermée du tube, Le sens de la rotation est tel 
que la matière progresse vers l'ouverture. 
Le flottage s'opère, les sulfures se portent à la 
surface du liquide et, entraînés dans le mouve- 
ment de progression commun, traversentla caisse 
et s’écoulent dans le déversoir, tandis que les 
stériles non flottables tombent au fond de la 
caisse. 
Comment expliquer le flottage dans ce cas? 
- Pendantle mouvement de rotationet de progres- 
sion de la pulpe, les particules remontent et 
rencontrent la surface del’eau sous un angle qui, 
vu la faible profondeur de l’eau etles dimensions 
